## ANALISA PENGARUH ARUS PENGELASAN SMAW
PADA MATERIAL BAJA KARBON RENDAH TERHADAP KEKUATAN MATERIAL HASIL SAMBUNGAN .
Abdul Hamid
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Batam, Jl. Abuyatama no. 5, Batam Center, 29464, Indonesia
Abstrak -  Pengelasan menurut DIN ( Deutsche Industrie Norman ) adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dengan kata lain, pengelasan merupakan penyambungan dua buah logam menjadi satu dilakukan dengan  jalan pemanasan atau pelumeran, dimana kedua ujung logam yang akan disambung dibuat meleleh dengan busur menyala atau panas yang didapatkan dari busur nyala listrik (gas pembakar). Dalam penelitian ini dilakukan pemakaian arus yang berbeda pada tiap spesimen, material yang digunakan S355JO, eletroda E7018-1 diameter 2,6mm posisi pengelasan mendaki( vertical ),arus yang digunakan 70A, 75A, 80A. dalam pelaksanaan pengelasan menggunakan metode pengelasan SMAW ( Shielded Metal Arc Weldin ). Kemudian diambil nilai impak metode Charpy pada daerah logam las dan nilai kekerasan metode Vickers didaerah logam induk, HAZ, dan logam las. Dari hasil penelitian impak metode Charpy, nilai arus pengelasan 80A lebih tinggi dari pada arus pengelasan 70A dan 75A. Sedangkan angka kekerasan arus pengelasan 70A mendapatkan kekerasan yang lebih tinggi dari arus pengelasan 75A dan 80A.
Kata kunci : Interpolasi, SMAW, E7018-1, Vickers, Charpys
Abstract  -  According DIN(Deutsche Industries  Norman) welding is metallurgy composition on connection of metal or the metal unity likes in dirty condition or liquid condition, so welding is connection  two metals become one metal that ways heating. Where two top of metal to connect with curve electric (burner gas). In this welding research usage a different stream on every specimen, this welding research using a material  S355JO,  electrodes  E7018-1, diameter 2,6  mm with position vertical welding. Then, the welding usage a stream 70A, 75A and 80A. in this welding execution using SMAW method so it can get impact rate Charpy on the area of metal and it can get hardness rate of method Vickers on the original metal, HAZ and metal welding. From this research Charpy impact methods, the welding rate stream is higher 80A better than 70A and 75 A. whereas, hardness point of 70A is getting a higher hardness stream better than 75A and 80A.
Keywords : Interpolasi, SMAW, E7018-1, Vickers, Charpys

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pengelasan  adalah suatu pekerjaan yang  paling sering digunakan dalam dunia konstruksi dan  industri sekarang ini.  Pengelasan sering digunakan untuk perbaikan dan  pemeliharaan dari semua alat-alat  yang terbuat dari logam, baik sebagai proses penambalan retak-retak,
penyambungan sementara, maupun pemotongan bagian-bagian logam. Faktor yang mempengaruhi pengelasan adalah prosedur pengelasan yaitu perencanaan untuk pelaksanaan penelitian yang meliputi cara pembuatan sebuah konstruksi yang sesuai dengan rencana serta spesifikasi yang diinginkan dalam pelaksanaan tersebut.
Vol.7 No.1 Januari 2016                                                                                                    26

## Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana (ISSN:2086-9479)
Pengelasan  yang sering digunakan dalam dunia kontruksi secara umum adalah pengelasan dengan menggunakan metode pengelasan dengan busur  nyala logam terlindung  atau biasa disebut Shielded  Metal Arc Welding (SMAW). Metode SMAW banyak  digunakan pada masa  ini karena penggunaannya lebih praktis, lebih mudah pengoperasiannya, dapat  digunakan untuk segala macam posisi pengelasan dan lebih efisien.
Mesin las SMAW menurut arusnya dibedakan menjadi tiga macam yaitu mesin las arus searah atau Direct Current (DC), mesin las arus bolak balik atau Alternating Current (AC) dan mesin las arus ganda yang merupakan mesin las yang dapat digunakan untuk pengelasan dengan arus searah (DC) dan pengelasan dengan arus bolak-balik (AC). Mesin Las arus DC dapat digunakan dengan dua cara yaitu polaritas lurus  dan polaritas terbalik. Mesin las DC polaritas lurus (DC-) digunakan bila titik cair bahan induk tinggi dan kapasitas besar, untuk pemegang elektrodanya dihubungkan dengan kutub negative dan logam induk dihubungkan dengan kutub positif, sedangkan untuk mesin las DC polaritas terbalik (DC+) digunakan bila titik cair bahan induk rendah dan kapasitas kecil, untuk pemegang elektrodanya dihubungkan dengan kutub positif dan logam induk dihubungkan dengan kutub negatif.
Penyetelan kuat arus pengelasan akan  mempengaruhi hasil las. Bila arus yang digunakan terlalu rendah akan menyebabkan sukarnya penyalaan busur listrik. Busur listrik  yang  terjadi menjadi tidak stabil. Panas  yang terjadi tidak cukup untuk melelehkan elektroda dan bahan dasar sehingga hasilnya merupakan rigi-rigi las yang kecil dan tidak  rata serta penembusan kurang dalam. Sebaliknya bila arus terlalu tinggi maka elektroda akan mencair terlalu cepat dan akan menghasilkan permukaan las yang lebih lebar dan penembusan yang dalam sehingga menghasilkan kekuatan tarik yang rendah dan menambah kerapuhan dari hasil pengelasan (Arifin, 1997).
Kekuatan hasil lasan dipengaruhi oleh tegangan busur, besar arus, kecepatan pengelasan, besarnya penembusan dan polaritas listrik. Penentuan besarnya arus dalam penyambungan logam menggunakan las busur mempengaruhi efisiensi pekerjaan dan bahan las. Penentuan besar arus dalam pengelasan ini mengambil 70A, 75A  dan 80A. Pengambilan Amper dimaksudkan sebagai pembanding dengan interval arus diatas.

## Batasan Masalah
Penulis membatasi masalah yang akan dibahas untuk mencapai hasil pembahasan yang maksimum. Adapun batasan masalah ini adalah menganalisa dan menglingkupkan tingkat penelitian, adapun antara lain:
1. Material yang digunakan adalah baja karbon rendah S355JO
2. Perlakuan pengelasan menggunakan70Amper, 75Amper dan 80Amper
3. Proses pengelasan menggunakan las SMAW DC+ Polaritas terbalik.
4. Pengujian yang dilakukan meliputi :pengujian ketangguhan dan pengujian kekerasan
5. Elektroda yang digunakan E7018- 1 diameter 2.6mm.
6. Posisi pengelasan mendaki (vertical)
7. Voltage pengelasan yang digunakan 50-85 volt.

## Rumusan Masalah
Dari pemaparan latar belakang diatas, adapun beberapa rumusan masalah yang akan diangkat, berikut rumusan masalah :
1. Apakah ada pengaruh arus pengelasan terhadap  tenaga patah baja karbon rendah S355JO hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7018-1?
2. Apakah ada pengaruh arus pengelasan terhadap kekerasan baja karbon rendah S355JO hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7018-1 ?
Vol.7 No.1 Januari 2016                                                                                                    27

## Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana (ISSN:2086-9479)

## TujuanPenelitian
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh arus pengelasan terhadap kualitas tenaga patah baja karbon rendah S355JO hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7018-1 perubahan kekuatan pada uji impak setelah diberikan panas yang berbeda.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh arus pengelasan terhadap kualitas kekerasan baja karbon rendah S355JO hasil pengelasan SMAW dengan elektroda E7018-1 perubahan kekuatan pada uji kekerasan setelah diberikan panas yang berbeda.

## Manfaat Penelitian
Sebagai peran nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya teknik pengelasan, maka penulis berharap dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, diantaranya :
1. Dengan penelitian dapat menjadi sebuah informasi bagian akademisi dan praktisi dalam meningkatkan kualitas
pengelasan.
2. Dengan penelitian ini peneliti mendapatkan banyak pengalaman tentang pentingnya suatu prosedur pengelasan untuk keberhasilan sebuah konstruksi.
3. Sebagai informasi penting guna meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang pengujian bahan, pengelasan dan bahan teknik.

## METODE PENELITIAN.

## Dimensi Benda Uji
Spesifikasi benda uji yang digunakan dalam eksperimen ini adalah sebagai berikut :
1. Bahan yang digunakan adalah plat baja karbon rendah S355JO.
2. Ketebalan material plat 20 mm.
3. Elektroda yang digunakan adalah jenis E7018-1 dengan diameter 2.6 mm.
4. Posisi pengelasan dengan menggunakan posisi mendaki (vertical)
5. Arus pengelasan yang digunakan adalah 70A, 75A,dan 80A.
6. Kampuh yang digunakan jenis kampuh V terbuka, jarak celah plat 3mm tinggi akar 2 mm dengan sudut kampuh 60 o
7. Bentuk spesimen benda uji mengacu pada ASTM A370- 12 2012 untuk pengujian ketangguhan.

## Metode dan sampel penelitian.
1. Proses pemotongan material plat.
2. Pengelasan.
3. Pembuatan bentuk spesimen benda uji.
4. Pengujian ketangguhan dan kekerasan dilakukan di PT hitest Batam Agustus – September 2014.
Populasi sampel dalam penelitian ini adalah semua hasil dari proses pengelasan material baja rendah S355JO proses las SMAW dengan menggunakan elektroda E 7018-1.
Sampel dalam penelitian ini adalah hasil dari proses pengelasan material baja rendah S355JO dengan proses las SMAW dengan menggunakan elektroda E 7018-1. Jumlah sampel dalam penelitian terdiri dari 3 kelompok yaitu material  pengelasan yang diberi arus 70A, 75A, 80A.

## Pelaksanaan Penelitian.
Bahan Penelitian Bahan yang digunakan pada penelitian
ini adalah :
Vol.7 No.1 Januari 2016                                                                                                    28
1. Plat dari jenis baja karbon rendah S355JO. 2. Elektroda las yang digunakan E 7018- 1dengan diameter 2.6mm. 3. Kampuh yang digunakan adalah kampuh V terbuka dengan jarak antar plat 3mm, tinggi ujung kampuh 2mm dan sudut kampuh 60 o 2.3.2. Alat Penelitian Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah :
1. Mesin las AC/DC.
2. Sikat kawat.
3. Mesin skrap.
4. Mesin frais.
5. Peralatan pengelasan.
6. Penggaris.
7. Mesin amplas.
8. Kikir.
9. Bevel protector (alat ukur sudut) 10. Mesin uji ketangguhan 11. Mesin uji kekerasan Proses pelaksanaan pemotongan dan penyetelan Langkah–langkah yang dilakukan adalah : 1. Membuat ukuran pada bidang material baja, dengan ukuran lebar 150 mm, panjang 150mm dengan ketebalan material 20 mm.
2. Dilanjutkan dengan pemotongan sesuai bidang ukuran tersebut.
3. Setelah itu dilakukan pemotongan sudut kampuh sebesar 30° setiap 1
sisi material.
Gambar 1. Proses pemotongan sudut kampuh
4. Selanjutnya dilakukan penyetelan lebar celah 3 mm diantara sudut kampuh.

## Gambar 2. Material hasil penyetelan
kampuh
Proses pelaksanaan pengelasan Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengelasan adalah
1. Mempersiapkan mesin las SMAW AC/DC sesuai dengan pemasangan polaritas terbalik.
2. Mempersiapkan benda kerja yang akan dilas pada meja las.
3. Posisi pengelasan dengan menggunakan posisi pengelasan mendaki (vertical) . 4. Kampuh yang digunakan jenis kampuh V terbuka, dengan sudut 60 o dengan lebar celah 3mm.
5. Mempersiapkan  elektroda sesuai dengan arus pada jarum nol.
Kemudian penjepit negatif (-) dari mesin las di tempatkan pada material dasar kabel positif dipasangkan dengan elektroda. Mesin las dihidupkan dan elektroda digoreskan sampai menyala. Ampere meter diatur pada angka 70A, 75A, 80A. selanjutnya mulai dilakukan pengelasan spesimen.
Gambar 3. Penyetelan mesin las 70 A
Gambar 4. Penyetelan mesin las 75 A.
Gambar 5. Penyetelan mesin las 80 A.

## Proses pembuatan spesimen uji Spesimen uji ketangguhan
Setelah proses pengelasan selasai maka dilanjutkan pembuatan spesimen sesuai standar ASTM A370-12 2012 , yang nantinya akan diuji ketangguhan, langkah-langkah sebagai berikut.
a) Meratakan alur pengelasan dengan mesin frais.
b) Bahan dipotong dengan lebar
60mm x 11mm x 11mm setelah itu difrais untuk mendapatkan sesuai dengan strandar ASTM A370-12 2012 . c) Setelah proses selasai kemudian benda kerja dirapikan dengan kikir dan dihaluskan dengan menggunakan amplas. d) Setelah diamplas untuk mendapatkan permukaan yang lebih halus maka diberi autosol.
e) Benda yang telah diberi autosol dimasukkan kedalam cairan etsa
dan kemudian dibilas dengan alcohol dan air sehingga kita dapat melihat daerah logam hasil dari pengelasan tersebut. f) Setelah didapat daerah logam hasil pengelasan tersebut maka diberi tekikan sesuai dengan standar
ASTM A370-12 2012 yaitu dengan ukuran 55mm x 10mm x 10mm.
Gambar 6. Spesimen Uji impak.
Gambar 7. Alat pengujian ketangguhan
Keterangan 1. Landasan busur derajat.
6. Badan alat Uji
2. Jarum penunjuk sudut.
7. Lengan ayun
3. Tuas perangkat.
8. Landasan alat uji
4. Beban (pendulum).
5. Tempat benda uji dipasang

## Spesimen Uji Kekerasan.
Setelah proses pengelasan selesai maka dilanjutkan pembuatan spesimen sesuai standar ASTM A370-12 2012 , yang nantinya akan diuji ketangguhan, langkah-langkah sebagai berikut :
a) Bahan dipotong dengan lebar 100mm x 20mm x 10mm setelah itu difrais untuk mendapatkan sesuai dengan strandar ASTM A370-12 2012.
b) Meratakan alur pengelasan dengan mesin frais
c) Setelah proses selesai kemudian benda kerja dirapikan dengan kikir dan dihaluskan dengan menggunakan amplas.
d) Setelah diamplas untuk mendapatkan permukaan yang lebih halus maka diberi autosol. e) Benda yang telah diberi autosol dimasukkan kedalam cairan etsa
Vol.7 No.1 Januari 2016                                                                                                    30
dan kemudian  dibilas dengan alcohol dan air sehingga kita dapat melihat daerah logam hasil dari pengelasan tersebut.
Gambar 8. Spesimen Uji Kekerasan
Gambar 9. Mesin pengujian kekerasan Vickers.

## Analisis data
Analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah mengolah data yang  di dapatkan dari hasil pengujian. Kemudian diolah dalam persamaan statistika yaitu mencari rata- rata (mean) sebagai berikut : Rata-rata (mean) =∑ Dimana : n = nilai N = jumlah data tiap variable Data yang diperoleh merupakan data yang bersifat kuantitatif berarti data berupa angka-angka yang selanjutnya disajikan dengan diagram Diagram Alir Penelitian

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Hasil
3.1.1. Hasil Uji Impak Metode
Charpy
A. Spesimen Arus 70 Ampere
Gambar 10. Diagram tenaga patah Arus 70 Amper
Nilai rata-rata tenaga patah dari Spesimen Arus 70 Amper sebesar 163.22 Joule. Nilai patah pada spesimen 1 didapat angka 153.8 joule, dan pada Spesimen 2 didapatkan angka 158.1 Joule serta pada spesimen 3 angka yang cukup tinggi dibandingan dari Spesimen 1 dan Spesimen 2 sebesar 177.8 Joule
Gambar 11. Spesimen hasil tes impak
Arus 70 amper
B. Spesimen Arus 75 ampere.
Gambar 12. Diagram Tenaga patah Arus 75 Amper.
Nilai tenaga patah dari Spesimen Arus 75 amper sebesar 183.50 Joule. Nilai patah pada spesimen 1 didapat angka 184.3 joule, dan pada Spesimen 2 didapatkan angka rendah sebesar 136.6 Joule serta pada spesimen 3 angka yang cukup tinggi dibandingan dari Spesimen 1 dan Spesimen 2 sebesar 229.6 Joule.
Gambar 13. Spesimen hasil tes impak
Arus 75 Amper
C. Spesimen Arus 80 ampere.
Gambar  14. Diagram Tenaga patah Arus 80 Amper
Nilai tenaga patah dari Spesimen Arus 80 amper sebesar 223.42 joule. Nilai patah pada spesimen 1 didapat angka 249.9 joule, dan  pada Spesimen 2 didapatkan angka 264.8 Joule serta pada spesimen 3 angka yang cukup rendah dibandingan
dari Spesimen 1 dan Spesimen 2 sebesar 155.6 Joule
Gambar 15. Hasil pengujian tes impak arus 80 Amper.
Gambar 16. Diagram Tenaga Patah
Dari gambar 4-7 menunjukkan nilai tenaga patah untuk kelompok raws material , kelompok arus pengelasan 70 Amper, kelompok arus pengelasan 75 Amper dan kelompok Pengelasan 80 Amper. Nilai patah kelompok arus pengelasan 70 Amper mengelami penurunan sebesar 7.44% dari
kelompok raw material . Kelompok arus pengelasan 75 Amper mengalami kenaikan sebesar 3.54 %
dari kelompok raws material . Pada tenaga patah Arus pengelasan 80 Amper mengalami kenaikan sebesar 20.77 % dari tenaga patah raws material .
Hasil Uji Kekerasan.
Gambar 17. Posisi titik pengujian
kekerasan Gambar di atas menunjukkan bahwa titik pengujian kekerasan terdiri dari logam induk, Haz dan logam las. Dimana dalam pengujian ini penentuan titik kekerasan dibedakan dalam dua garis, garis 1 berada di posisi atas pengelasan dan posisi ke 2 berada pada bagian bawah pengelasan Tabel 1. Hasil Pengujian Kekerasan Vickers Titik Daerah Spesimen Arus 70 A Arus 75 A Arus 80A Line 1 Line 2 Line 1 Line 2 Line 1 Line 2 1 Base Metal 155 169 171 175 155 163 2 154 168 170 166 158 173 3 158 162 163 165 162 167 13 159 182 161 160 167 158 14 161 226 161 161 167 165 15 161 266 157 166 164 178 Rata-rata 158 195,5 163,8 165,5 162,1 167,3 Rata-rata line 1 + line 2 176.75 164.65 164.7 4 HAZ 191 193 217 176 220 182 5 198 192 226 174 225 197 6 199 197 233 173 222 195 10 192 186 208 196 208 178 11 192 184 196 187 208 182 12 186 179 193 183 191 184 Rata-rata 193 188,5 212,1 181,5 212.3 186.3 Rata-rata line 1 + line 2 190.75 196.8 199.3 7 Weld Metal 235 171 186 182 201 175 8 221 170 183 180 177 174 9 203 167 189 184 194 166 Rata-rata 219,6 169,3 186 182 190,6 171,6 Rata-rata line 1 + line 2 194.45 184 181.1 Pembahasan Hasil pengujian impak metode charpy arus pengelasan 70 Amper mengalami penurunan harga impak dari nilai  rata- rata     sebesar -7,44%
dari logam induk, sedangkan arus pengelasan 75 amper nilai kekerasan mengalami kenaikan sebesar 3,54% logam las dan nilai kekerasan pada arus pengelasan 80 amper mengalami angka yang sangat tinggi dibandingakan dengan logam induk sebesar 20,77%. Berarti nilai impak metode charpy yang didapatkan dari
Vol.7 No.1 Januari 2016                                                                                                    33
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana (ISSN:2086-9479)
kg/mm ² (N/mm² ) kg/mm ² (N/mm² ) kg/mm ² (N/mm² ) kg/mm ² (N/mm² ) kg/mm ² (N/mm² ) kg/mm ² (N/mm² ) 1 155 495 169 541.5 171 548 175 565 155 495 163 520.5 2 154 492 168 538 170 545 166 531 158 504 173 554 3 158 504 162 517 163 520.5 165 527.5 162 517 167 534.5 13 159 507 182 582 161 513.5 160 510 167 534.5 158 504 14 161 513.5 226 726 161 513.5 161 513 167 534.5 165 527.5 15 161 513.5 266 853.5 157 501 160 510 164 524 178 566 158 504.1667 195.5 626.3333 163.8 523.5833 165.5 526.0833 162.1 518.1667 167.3 534.4167 4 191 613 193 619 217 696 176 563 220 705 182 587 5 198 634 192 616 226 726 174 557 225 722.5 197 631 6 199 637 197 631 233 749 173 554 222 711 195 625 10 192 616 186 596 208 668 196 628 208 668 178 569 11 192 616 184 589 196 628 187 599.5 208 668 182 582 12 186 596 179 572 193 619 183 585.5 191 613 184 589 193 618.6667 188.5 603.8333 212.1 681 181.5 581.1667 212.3 681.25 186.3 597.1667 7 235 755 171 548 186 596 182 587 201 643.5 175 560 8 221 708.5 170 545 183 585.5 180 575 177 566 174 557 9 203 650.5 167 531 189 606.5 184 599 194 622 166 531 219.6 704.6667 169.3 541.3333 186 596 182 587 190.6 610.5 171.6 549.3333 Tabel 4-8. Tabel Konversi Setelah Interpolasi 591.5 579.9166667 Total rata-rata (N/mm²) 582.4722222 599.8333333 581.8055556 line 2 Arus 70 Ampe r Arus 75 Ampe r Arus 80 Ampe r Spe sime n Line 1 line 2 Line 1 line 2 Line 1 Daerah HAZ Logam Las Titik Logam Induk Rata-rata Rata-rata Line  1 + Line  2 (N/mm² ) Rata-rata Rata-rata Rata-rata Line  1 + Line  2 (N/mm² ) Rata-rata Line  1 + Line  2 (N/mm² ) 176.75 Rata-rata Line  1 + Line  2 (Joule ) Rata-rata Line  1 + Line  2 (Joule ) Rata-rata Line  1 + Line  2 (Joule ) 611.25 565.25 623 181 184 194.45 164.65 164.7 199.3 196.8 190.75 631.0833333 639.2083333 524.8333333 526.2916667
variabel amper telah memenuhi syarat standar dari minimum EN 10025:1990+A1:1993 sebesar 27
Joule.
Dilihat dari tabel 4-5 hasil kekerasan Vickers, penulis mencoba mengkonversi hasil tersebut kedalam tensile strength dengan melakukan persamaan interpolasi sebagai berikut : X¹ Y¹ Z..?  W X² Y² Jadi (3-
1)
Tabel 2. Konversi Vikers ke Tensile
strength
Dari persamaan interpolasi tersebut dimasukkan data tabel konversi dibawah ini dihitung dengan angka kekerasan yang di dapatkan pada pengujian.

## Hasil Konversi Pada Daerah Logam Induk
Gambar 18. Grafik Konversi Hasil
Kekerasan ke Uji Tarik pada Daerah Logam Induk
hasil konversi kekerasan vickers ke tensile strength setelah masukkan ke persamaan interpolasi didapatkan bahwa pada arus pengelasan 70 Amper pada garis 1 sebesar 504,17 N/mm 2 sedangkan pada garis 2 nilai uji tarik sebesar 626,33 N/mm 2 , dan  pada arus pengelasan 75 Amper cenderung mendapatkan nilai yang tidak jauh berbeda dimana pada garis 1 didapatkan sebesar 523,58 N/mm 2 , garis 2 sebesar
526,08 N/mm 2 . Begitu juga dengan Arus pengelasan 80 Amper hasil uji tarik garis 1 tidak jauh berbeda dengan garis 2, dimana garis 1 sebesar 518,16 N/mm 2
dan garis 2 sebesar 534,41 N/mm 2 .
Vol.7 No.1 Januari 2016                                                                                                    34

## Hasil Konversi Pada Daerah HAZ
Gambar 19. Grafik Konversi Nilai Kekerasan ke Uji Tarik pada daerah HAZ
Gambar 4-16. Hasil konversi vickes ke tensile strength pada daerah HAZ. Pada arus pengelasan 70 Amper nilai tensile strength garis 1 sebesar 618,67 N/mm 2 , garis 2 sebesar 603,83 N/mm 2 . Sedangkan pada arus pengelasan 75 Amper terjadi perubahan yang tinggi, dimana garis 1 nilai tensile strength sebesar 680,42 N/mm 2 , garis 2 sebesar 581,17 N/mm 2 . Begitu juga dengan arus pengelasan 80 Amper mendapatkan angka perubahan yang tinggi, pada garis 1 nilai tensile strength sebesar 681,25 N/mm 2 , dan pada garis 2 sebesar 597,17 N/mm 2 .
Hasil Konversi Pada Daerah Logam Las.
Gambar 20 Grafik Konversi Nilai
Kekerasan ke Uji Tarik pada Daerah Logam Las
Gambar 4-17. Hasil konversi kekerasan vickers ke tensile strength pada daerah logam las. Pada arus pengelasan 70 Amper terjadi perbedaan nilai tensile strength yang cukup jauh, nilai tensile strength garis 1 sebesar 704, 66 N/mm 2 dan tensile strength pada garis 2 sebesar 541,33 N/mm 2 . Sedangkan pada arus pengelasan 75 Amper tidak terjadi perbedaan tensile strength yang tinggi,
dimana tensile strength garis 1 sebesar 596 N/mm 2 , garis 2 sebesar 587 N/mm 2 .
Pengujian arus pengelasan 80 Amper nilai garis tensile strength garis 1 sebesar 610,5 N/mm 2 , sedangkan pada garis 2 lebih rendah sebesar 549,33
N/mm 2 .

## Nilai Rata-rata Hasil Konversi
Gambar 21 Grafik Nilai Rata-rata Hasil Konversi Vickers ke Tensile strength
Rata-rata dari hasil konversi vickers ke tensile strength dimasukkan pada tabel 4-18. Pengujian arus pengelasan 70 amper nilai rata-rata tensile strength cukup tinggi dibandingkan dengan arus pengelasan variasi lainnya,  dimana didapatkan sebesar 599,833 N/mm 2 , sedangkan pada pengelasan arus 75 Amper sebesar 582,472 N/mm 2 dan arus pengelasan 80 amper sebesar 581,805. Dari hasil tersebut nilai variasi amper yang diberikan pada proses pengelasan telah memenuhi standar EN 10025:1990+A1:1993 sebesar 490-630
N/mm 2 untuk ketebalan material ≥ 3mm dan ≤ 100mm.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Nilai kekuatan impak kelompok arus pengelasan 80 amper paling tinggi dibandingkan dengan kelompok variasi 70 Amper dan 75 Amper serta logam induk (mill Certifikat- HN4422607) . Nilainya mengalami kenaikan 46,42
joule dari logam induk
2. Nilai kekerasan setelah di konversikan ke tensile strength
melalui persamaan interpolasi
Vol.7 No.1 Januari 2016                                                                                                    35
didapatkan arus pengelasan 70 amper lebih tinggi sebesar 17,36 N/mm 2 dibandingan arus pengelasan 75 Amper dan 80 Amper.
3. Mengacu pada standar EN 10025:1990+A1:1993 material
S355JO kekuatan impak minimal 27 Joule dan nilai tensile strength sebesar    490- 630  N/mm 2 , di lihat dari pengujian yang telah dilaksanakan arus pengalasan 75 Amper dan 80 Amper bisa dipakai untuk pengerjaan pengelasan pada proses produksi dan berdasarkan penelitian ini di anjurkan memakai arus 77,5 A ± 2,5 A.
Saran 1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan setelah melakukan pengelasan seperti pengujian uji tarik (tensile strength) untuk mengetahui kekuatan tarik, serta pengujian mikro untuk mengetahui perobahan struktur butir akibat variasi amper yang berbeda. 2. Sebaiknya sebelum melakukan pengelasan elektroda dipanaskan atau ditempatkan di dalam dryer untuk menghilangkan difrogen yang ada didalam fluks, karena hydrogen akan menyebabkan hasil pengelasan kurang berkualitas. 3. Perlu dilakukan menambahkan variasi amper yang bertujuan untuk mengetahui nilai
terendah dan tertinggi dari uji impak dan kekererasan

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, S. , 1997, Las Listrik dan Otogen, Ghalia Indonesia, Jakarta
ASTM A370-12a, 2012. Standard Test Methods And Definitions for Mechanical Testing of Steel Product.
Heru Saputro, 2011, Pengaruh Pemberian Panas Awal dengan Pengelasan SMAW( Sheilded
Metal Arc Welding) Terhadap Ketangguhan Impak Baja Keylos 50, Tugas Akhir Teknik Mesin , Universitas sebesas Maret. Surakarta.
Santoso Joko, 2006, Pengaruh Arus Pengelasan Terhadap Kekuatan Tarik dan Ketangguhan Las SMAW Dengan Elektroda E7018, Tugas Akhir Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang. Semarang
Suradi, 2006, Analisa sifat Mekanis Pada Pengelasan SMAW dengan Material Baja Tahan Karat SA 240 Type 304, Tugas Akhir Teknik Mesin, Universitas Batam. Batam
Surdia Tata & Saito Shiroku. 2000. Pengetahuan Bahan Teknik. Pradnya Paramita:Jakarta
Swirdharto, 1996, Petunjuk Kerja Las , Pradnya Paramita:Jakarta
The European Standart EN 10025 : 1990, with the incorporation of its amendment A1 :1993 has the status of a British standard
Vlack Lawrence H. van. 1995. Ilmu dan Teknologi Bahan . Alih bahasa oleh ir. Sriati Djaprie,
M.E.,M.Met. Erlangga,:Jakarta.
Wiryosumarto, Harsono dan Okumura Toshie , 2004. Teknologi pengelasan logam ,  PT. Pradya
Paramita, Jakarta
Wibowo Farid Wahyu, 2013, Pengaruh Holding Time Annealing Pada Sambungan SMAW Terhadap Ketangguhan Las Baja K945 EMS45, Tugas Akhir Teknik Mesin. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
Vol.7 No.1 Januari 2016                                                                                                    36